잉크 NRC - 850 A 2 를 스크린 인쇄 를 통해 폴리에틸렌 테레프탈 레이트 글리콜 - 개질 ( PET - G ) ( 508 μ m , 20 mil 두께 ) 시트 상 에 스크린 인쇄 하 여 약 100 μ m 내지 약 590 μ m 의 선 폭 을 갖 는 다양 한 10 cm 길이 의 트레이스 를 생성 하 였 다 . 인쇄 이후 에 , 상기 비 - 전도성 트레이스 를 사다리꼴 , 반 - 실린더 및 반 - 구 특성 을 포함 하 는 다양 한 형상 주위 에 건조 및 열 경화 하 였 다 . 상기 열 경화 된 트레이스 를 연속 적 으로 광자 소결 하 여 ( Xenon Sinteron 2000 system ) 전도성 트레이스 를 생성 하 였 다 . 상기 열 경화 트레이스 의 대 표도 를 도 5 에 나타내 고 , 전도성 특성 과 관련 하 여 트레이스 에 걸쳐 측정 된 해당 하 는 저항 을 표 9 에 나타내 었 으며 , 이 를 통해 실버 금속 의 연속 트레이스 는 비 - 전도성 잉크 가 소결 이전 은 아니 지만 , 열 경화 동안 변형 이 일어나 는 깨 짐 현상 없이 형성 된다는 것 이 입증 되 었 다 . 표 9 는 대조 트레이스 를 걸쳐 측정 된 저항 ( 예 를 들 면 , 열 경화 되 지 않 은 트레이스 ) 이 열 경화 된 것 과 거의 유사 함 을 나타내 고 , 이 는 통해 트레이스 의 전기 적 특성 이 열 경화 공정 의 영향 을 받 지 않 는 다 는 것 이 확인 되 었 다 . 몇몇 경우 에 , 열 경화 된 트레이스 에 걸쳐 측정 된 저항 은 실제로 대조 트레이스 의 것 에 비해 낮 았 다 . 이것 은 아마도 대조 샘플 보다 열 경화 된 트레이스 의 부분 이 램프 에 더 가까이 제공 되 었 고 더 강한 펄스 광 에 노출 되 었 기 때문 이 었 을 수 도 있 다 .